16 E. Münster. 



Slutningen af Operationen ser man deres Mængde efterhaan- 

 den aftage, indtil de forsvinde for Øiet, imedens de endnu 

 er kjendelige ved deres Lugt. Kobberet begynder nu i 

 smeltet Tilstand at vise en blaagrøn Farve. Kan man nu 

 heller ikke ved Hjælp af Lugten erkjende Tilstedeværelsen 

 af Arsen, anseer man Prøven for endt og afkjøler med en Draabe 

 Vand. I kold Tilstand har Kobberet sin karakteristiske 

 kobberrøde Farve og er fuldkomment smidigt. Kobberper- 

 lens y dre Udseende synes undertiden at kunne tyde paa et 

 mindre rent Metal, men desuagtet viser Kobberet sig som 

 rent kobberrødt, smidigt Kobber. 



For at man kan bedømme Methodens Brugbarhed, lader 

 jeg her følge Resultatet af en Del Prøver, jeg har anstillet 

 med Kobberforbindelser af temmelig forskjellig Gehalt. A. 

 Kobbersten, B. Kobberkis med 1.3 Procent Bergart (Kvarts), 

 C. ogsaa Kobberkis med 37.7 Procent Bergart (Kvarts), D. 

 Kobberkis med Svovlkis indeholdende 11.7 Procent Bergart 

 og E. en Blandiug af 1 Del af Erts D og 4.84 Dele SvoJ- 

 kis. Som Kontrol for Blæserørsprøverne følgei ogsaa Be- 

 stemmelser af Kobbergehalten i de samme fem Forbindel- 

 ser paa den vaade Vei og anvendtes efternævnte Fremgangs- 

 maade. Svovlmetallerne bleve dekomponerte med chlorsurt 

 Kali og Salpetersyre; de dannede opløste Salte forvandledes 

 ved Tilsætningen af Svovlsyre og ved Afdampning, indtil de 

 andre Syrer vare forjagede, til svovlsure Salte. Af disses 

 Opløsning buudfældtes Kobberet med SH som Svovlkobber 

 og bestemtes som halvt Svovlkobber. Prøven af A. Kobber- 

 stenen paa den vaade Vei er udført af Amanuensis A. Hel- 

 land, de øvrige 4 af mig. m, f„ f,, og F har samme Be- 

 tydning som før. 



